

93 



den tieferen Schichten herstammende Probestück war ein Haematit 

 von oolitischer Beschaffenheit von dunkel rothbrauner Farbe und 

 kirschrothem Striche, dessen einzelne Oolithe selten eine Kugelge- 

 stalt besassen, sondern zumeist ein Ellipsoid mit häufig zugespitztem, 

 gestrecktem Ende vorstellten; die Struktur derselben war eine kon- 

 zentrisch-dünnschalige und ihr Durchmesser hatte in der Kegel die 

 Länge von 1 — 1% Millim., obwohl auch grössere Oolithe hie und da 

 eingestreut waren, deren Durchmesser 2— 2'/ 2 Millim. betrug. Die 

 spezifische Schwere dieses Haematites, wurde mit 3*184 bei 17*5° C 

 ermittelt. Die qualitative chemische Untersuchung förderte 

 zu Tage, dass derselbe enthalte: Eisenoxyd, Eisenoxydul 

 (wahrscheinlich in Form von Eisenoxyd-Oxydul), Thonerde, Man- 

 ganoxyd, Calciumoxyd, Magnesiumoxyd, Spuren von Kalium- und 

 Natriumoxyd, dann grössere Quantitäten von Kieselsäure, geringe 

 Mengen von Arsensäure, Phosphorsäure, Schwefelsäure und Spuren 

 von Kohlensäure und Chlor; endlich wurden neben chemisch gebun- 

 denem Wasser auch geringe Mengen von bituminösen Stoffen und 

 hygroskopischer Feuchte vorgefunden. 



Die quantitative chemische Untersuchung führte zu Resul- 

 taten, welche in der unten folgenden Tabelle übersichtlich zusammen- 

 gestellt sind, wobei bemerkt wird, dass in der ersten Columne die 

 Ergebnisse der Pauschanalyse, in der zweiten die in verdünnter 

 Salzsäure löslichen und in der dritten die in verdünnter Salz- 

 säure unlöslichen Antheile der einzelnen Bestandteile verzeich- 

 net sind. 





100 Gewichts- 



theile 



des Haematites 



enthalten : 



Hievon in verdünnter Salzsäure 



löslich 



unlöslich 



Fe 2 3 



54-5363 

 3-2726 

 4-6358 

 0-1251 

 09103 

 0-6359 



28-3180 

 0-9612 

 0-5749 

 00562 

 4-7849 



04029 



523845 

 32726 

 1-5002 

 01115 

 0-4584 

 0-4130 

 0-2947 

 09612 

 05749 

 00562 



2*1518 



3-1356 

 00136 

 04519 

 02229 

 28*0233 



FeO 



Al 2 3 



Jirc.,0, 



CaO 



MgO 



Si0 2 i .... 



P,G\ 





S0 3 



Glühverlust 



Hygroskopische Feuchte 

 (bei 105° C) 



99-2141 



60-0000 



33-9991 





